## Jurnal

## Talenta Sipil

## Kuat Tekan Beton Mutu 21,7 MPa Berdasarkan SNI 7656:2012 dan AHSP Tahun 2022
Junjung Rilia Pansya, Suhendra * , Eri Dahlan, Rioni Rizki Aldiansyah, Riki Saputra Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari *Correspondence email: suhendra_domas@yahoo.com
Abstrak. Beton adalah campuran antara semen portland atau semen hidrolis, agregat halus, agregat kasar dan air dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan, boleh mengandung bahan bersifat semen lainnya dan bahan tambahan  kimia  lainnya  ,  membentuk  massa  yang  padat,  kuat,  dan  stabil.  Tujuan  penelitian  mengetahui  kuat tekan  beton  dengan  mutu  fc’  21,7  MPa  dengan  metode  pencampuran  mutu  berdasarkan  SNI  7656:2012  dan dengan  metode  pencampuran  berdasarkan  Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan  (AHSP  )  Tahun  2022  .  Metode analitis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen yang dilakukan di Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Batanghari . Hasil penelitian mendapatkan beberapa kesimpulan yakni (1) Berdasarkan hasil uji  kuat  tekan  beton,  nilai  kuat  tekan  pada  umur  7,14,28  hari  dengan  menggunakan  metode  SNI  7656:2012 mengalami  peningkatan.  Pada  umur  28  hari  yang  diperoleh  memenuhi  syarat  mutu  karakteristik  (kuat  tekan rencana) . Rata-rata nilai kuat tekan beton pada umur 7,14,28 hari yang diperoleh sebagai berikut : 18,16 MPa (SNI 7 Hari) , 20,62 MPa (SNI 14 Hari) , 22,14 MPa (SNI 28 Hari). (2) Berdasarkan hasil uji kuat tekan beton , nilai  kuat  tekan  pada  umur  7,14,28  hari  dengan  menggunakan  metode  AHSP  Tahun  2022  mengalami peningkatan. Pada mur 28 hari yang diperoleh memenuhi syarat mutu karakteristik (kuat tekan rencana) . Rata- rata nilai kuat tekan beton pada umur 7,14,28 hari diperoleh sebagai berikut : 24,83 MPa (AHSP 7 Hari) , 30,34 MPa (AHSP 14 Hari) , 25,09 MPa (AHSP 28 Hari) . (3) Mix design menggunakan standar acuan SNI 7656:2012 dan  AHSP Tahun 2022 . Perencanaan dilakukan dengan  menggunakan hasil penelitian  yang telah didapat dari pengujian  bahan susun  beton dan ketentuan-ketentuan  yang ditetapkan oleh SNI 7656:2012  dan  AHSP Tahun 2022.
Kata Kunci : Batu, Pasir, Beton, Semen, Kuat Tekan, Air
Abstract. Concrete is a mixture of portland cement or hydraulic cement, fine aggregate, coarse aggregate and water with or without additives, may contain other cementitious materials and other chemical additives, forming a solid, strong, and stable mass. The purpose of the study was to determine the compressive strength of concrete with a quality of fc' 21.7 MPa with a quality mixing method based on SNI 7656:2012 and with a mixing method based  on  the  2022  Unit  Price  Analysis  (AHSP).  The  analytical  method  used  in  this  study  is  an  experimental method conducted at the Laboratory of the Faculty of Engineering, Batanghari University. The results obtained several  conclusions,  namely  (1)  Based  on  the  results  of  the  compressive  strength  test  of  concrete,  the compressive  strength value at the age of 7,14,28 days using the SNI 7656:2012 method  has increased. At  the age of 28 days, the obtained characteristics meet the quality requirements (design  compressive strength). The average compressive strength of concrete at the age of 7.14.28 days was obtained as follows: 18.16 MPa (SNI 7 Days),  20.62  MPa  (SNI  14  Days),  22.14  MPa  (SNI  28  Days).  (2)  Based  on  the  results  of  the  compressive strength test of concrete, the value of the compressive strength at the age of 7,14,28 days using the 2022 AHSP method  has  increased.  At  28  days  the  nuts  obtained  meet  the  characteristics  quality  requirements  (design compressive strength). The average compressive strength of concrete at the age of 7.14.28 days was obtained as follows:  24.83  MPa  (AHSP  7  Days),  30.34  MPa  (AHSP  14  Days),  25.09  MPa  (AHSP  28  Days).  (3)  The  mix design uses the reference standard of SNI 7656:2012 and AHSP 2022. Planning is carried out using research results  that  have  been  obtained from  testing  concrete  stacking  materials  and  the  provisions  stipulated  by  SNI 7656:2012 and AHSP 2022.
Keywords: Stone, Sand, Concrete, Cement, Compressive Strength, Water

## PENDAHULUAN
Beton adalah campuran antara semen portland atau semen hidrolis, agregat halu, agregat kasar dan air dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan, boleh mengandung bahan bersifat semen lainnya  dan  bahan  tambahan  kimia  lainnya  ,  membentuk  massa  yang  padat,  kuat,  dan  stabil.  Beton dapat mengandung sejumlah rongga  udara yang  terperangkap melalui penambahan bahan  tambahan. Bahan  tambahan  kimia  sering  digunakan  untuk  mempercepat,  memperlambat,  memperbaiki  sifat
kemudahan  pengerjaan,  mengurangi  air  pencampur,  menambah  kekuatan  atau  mengubah  sifat-sifat lain  dari  beton  yang  dihasilkan.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium  Universitas  Batanghari Jambi.
Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah yaitu: Perencanaan kuat tekan beton mutu 21,7 MPa dengan metode pencampuran mutu berdasarkan SNI  7656:2012  dan  dengan  metode  pencampuran  berdasarkan  Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan (AHSP ) Tahun (2022) .
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah : Untuk  mengetahui  kuat  tekan  beton  dengan  mutu  fc’  21,7  MPa  dengan  metode  pencampuran mutu  berdasarkan  SNI  7656:2012  dan  dengan  metode  pencampuran  berdasarkan  Analisa  Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Tahun (2022) .

## Landasan Teori
Proporsi  beton  yang  tidak  mengandung  bahan  tambahan  kimia  dan  bahan-bahan  selain  semen hidrolis  dicampur  ulang  dengan  menggunakan  bahan-bahan  abu  terbang,  pozolan  alam,  tepun  terak tanur  tinggi  dan  serbuk  silika  atau  semen  yang  berbeda.  Beberapa  kegunakaan  smen  hidrolis  adalah untuk menekan harga atau untuk memberikan sifat - sifat tertentu seperti misalnya untuk mengurangi panas  hidrasi  awal  menambah  perkembangan  kekuatan  akhir  atau  menambah  daya  tahan  terhadap reaksi  alkali  agregat  atau  serangan  sulfat,  menambah  kerapatan,  dan  ketahanan  terhadap  masuknya larutan perusak.
Karakteristik  dari  beton  yang  dicampur  ulang  ini  harus  diperiksa  kembali  dengan  campuran percobaan dilaboratorium atau dilapangan SNI 7656 (2012)
Tujuan penulisan artikel dan penelitian adalah untuk mengetahui dan merencanakan kuat mutu beton fc’ 21,7 MPa menggunakan 2 metode yaitu metode SNI 7656:2012 dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tahun 2022.

## METODE
Metode  penelitian  memberikan  gambaran  rancangan  penelitian  yang  meliputi  antara  lain, prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan langkah apa data-data  tersebut  diperoleh  dan  selanjutnya  diolah  dan  dianalisis.  (Anwar  Hidayat,  2017).  Metode yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  eksperimen  di  Laboratorium  Fakultas  Teknik. Benda  uji  pada  penelitian  ini  berupa  silinder  dengan  ukuran  diameter  15cm  tinggi  30cm, sedangkan pengujian kuat tekan dilakukan setelah benda uji berumur 7 hari , 14 hari dan 28 hari.
Menentukan  waktu  dan  tempat  penelitian,  dan  mempersiapkan  material  penelitian  ,  alat  dan bahan  penelitian,  melakukan  pelaksanaan  penelitian  seperti  persiapan  bahan  dan  tahap  pengujian bahan  ,  lanjut  ke  tahap  pembuatan  benda  uji  ,  dan  pembuatan  benda  uji  yang  pertama  dilakukan adalah adukan dan pengecoran dan uji kuat tekan beton, kemudian ke tahap perawatan dan pengujian umur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari.

## HASIL
Pengujian kuat tekan beton menggunakan standar acuan SNI 7656:2012. Tujuan dari pengujian ini  adalah  untuk  membandingkan  nilai  kuat  tekan  beton  pada  pengujian  ini  dengan  pengujian kekuatan  beton.  Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  beban  tekan  maksimum  yang  dapat ditahan oleh beton untuk mendapatkan  nilai  kuat tekan beton. Pengujian dilakukan terhadap silinder beton dengan diameter 150mm dan tinggi 300mm dan pengujian dilakukan pada umur benda uji 7 , 14 dan  28  hari.  Pengujian  dilakukan  terhadap  9  benda  uji  silinder  beton.  Berdasarkan  hasil  pengujian, didapatkan  nilai  kuat  tekan  beton  rata-rata  sebesar  22,14  MPa.  Pengujian  kuat  tekan  beton menggunakan  standar  acuan  AHSP  Tahun  2022.  Metode  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton.  Tujuan  dari pengujian  ini  adalah  untuk  membandingkan  nilai  kuat  tekan  beton  pada  pengujian  ini  dengan pengujian kekuatan beton. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan beban tekan maksimum yang dapat  ditahan  oleh  beton  untuk  mendapatkan  nilai  kuat  tekan  beton.  Pengujian  dilakukan  terhadap silinder beton dengan diameter 150mm dan tinggi 300mm dan pengujian dilakukan pada umur benda uji  7  ,  14  dan  28  hari.  Pengujian  dilakukan  terhadap  9  benda  uji  silinder  beton.  Berdasarkan  hasil pengujian, didapatkan nilai kuat tekan beton rata-rata sebesar 25,09 MPa.
Tabel 1. Nilai Pengujian Kuat Tekan Beton Umur 7 Hari
Sumber : Data Olahan 2022
Tabel 2. Nilai Pengujian Kuat Tekan Beton Umur 14 Hari
Sumber : Data Olahan 2022
Tabel 3. Nilai Pengujian Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari
Sumber : Data Olahan 2022
Tabel 4. Nilai Pengujian Kuat Tekan Beton Umur 7 Hari
Sumber : Data Olahan 2022
Tabel 5. Nilai Pengujian Kuat Tekan Beton Umur 14 Hari
Sumber : Data Olahan 2022
Tabel 6. Nilai Pengujian Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari
Sumber : Data Olahan 2022

## Grafik 4.2 Kuat Tekan Rata-Rata Benda Uji

## SIMPULAN
1. Berdasarkan  hasil  uji  kuat  tekan  beton,  nilai  kuat  tekan  pada  umur  7,14,28  hari  dengan menggunakan metode SNI 7656:2012 mengalami peningkatan. Pada umur 28 hari yang diperoleh memenuhu  syarat  mutu  karakteristik  (kuat  tekan  rencana)  .  Rata-rata  nilai  kuat  tekan  beton  pada umur 7,14,28 hari yang diperoleh sebagai berikut : 18,16 MPa (SNI 7 Hari) , 20,62 MPa (SNI 14 Hari) , 22,14 MPa (SNI 28 Hari).
2. Berdasarkan  hasil  uji  kuat  tekan  beton  ,  nilai  kuat  tekan  pada  umur  7,14,28  hari  dengan menggunakan  metode  AHSP  Tahun  2022  mengalami  peningkatan.  Pada  mur  28  hari  yang diperoleh  memenuhi  syarat  mutu  karakteristik  (kuat  tekan  rencana)  .  Rata-rata  nilai  kuat  tekan beton pada umur 7,14,28 hari diperoleh sebagai berikut : 24,83 MPa (AHSP 7 Hari) , 30,34 MPa (AHSP 14 Hari) , 25,09 MPa (AHSP 28 Hari) .
3. Mix  design menggunakan  standar  acuan  SNI  7656:2012  dan  AHSP  Tahun  2022  .  Perencanaan dilakukan  dengan  menggunakan  hasil  penelitian  yang  telah  didapat  dari  pengujian  bahan  susun beton dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh SNI 7656:2012 dan AHSP Tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Standard  Nasional  Indonesia  7656,  2012.  Tata  Cara  Pemilihan  Campuran  Untuk  Beton  ,  Normal Beton Berat dan Beton Massa. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 2012.
Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan,  2022.  Bagian  1  Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan  Bidang  Umum.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 , Jakarta, 2022.
Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan,  2022.  Bagian  IV  Analisis  Harga  Satuan  Pekerjaan  Bidang  Cipta Karya dan Perumahan. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, 2022.
Kardiyono  Tjokrodimuljo  ,  2007.  Teknologi Beton  dan  Batu  Buatan  untuk  Bangunan. Biro  Penerbit KMTS FT UGM, Kota Yogyakarta, 2007 .
ASTM C 805-02. Standar Test Method For Rebound Number Of Hardened Concrete. Annual Books of ASTM Standards.
Antoni dan Nugraha, P, 2007. Teknologi Beton, C.V Andi Offset, Yogyakarta. Mulyono , 2005. Teknologi Beton, penerbit C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2007. Neville A.M , 1981. Behavior Of Concrete, English Language Book Society, Long-Man, Singapore . Sukirman , 2003. Beton Aspal Campuran Panas. Grafika Yuana Marga , Bandung , 2003. Wuryati dan Candra , 2001. Teknologi Beton, Penerbit Kanisius, Yogyakarta , 2001. Wangsadinata , 1971/NI-2. Peraturan Beton Indonesia (PBI) , Bandung , 1971. Departemen Pekerjaan Umum, 1989, Pedoman Beton Indonesia , Bandung , 1989 . Ilsley Hewes, Laurance. 1942 . American Highway Practice. Volume II, Fourth Printing. New York:
Jhon Wiley & Son Incorporation.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (1995).  Tata  Cara  Pengadukan  dan  Pengecoran  Beton.  SNI  03-3976-
1995. Jakarta: Depertamen Pekerjaan Umum.
24.83 30.34 25.09 18.16 20.62 22.14 0 5 10 15 20 25 30 35 7 hari 14 hari 28 hari K u a t
T e k a n Umur Beton AHSP TAHUN 2022 SNI 7656-2012
American  Standard  Testing  and  Materials.  (1982).  Standard  Specification  for  Concrete  Made  by Volumetric Batching and Continues Mixing. ASTM C685. United States: ASTM. https://lauwtjunnji.weebly.com/uploads/1/0/1/7/10171621/astm_c33_standard_specification_for_conc rete_aggregates.pdf (diakses pada 31 Maret 2022 , 18:07 wib)
American  Standard  Testing  and  Materials.  (1982).  Standard  Specification  for  Concrete  Aggregates. ASTM C33. United States: ASTM.
Standard  Nasional  Indonesia  03-3976,  1995.  Tata  Cara  Pengadukan  Pengecoran  Beton,  Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 1995
Standard  Nasional  Indonesia  2049,  1994.  Campuran  Beton  menggunakan  Semen  Portland,  Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 1994
Standard  Nasional  Indonesia  1974,  2011.  Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton  dengan  Benda  Uji  Silinder  , Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2011
Standard  Nasional  Indonesia  2493,  2011.  Tata  Cara  Pembuatan  dan  Perawatan  Benda  Uji  Beton  di Laboratorium , Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2011